RuHRNSy und K. HoFKsrANN: Über die Strahlung gesrliwäizter Flädien 431 



Stimmt mit der von Hrn. F. Kurlbaum bei 1 00° beobachteten überein, jedocli 

 liegt der von uns erreichte Maximalwert der Emission um i °/o niedriger, 

 nämlich bei 95.8 °/o. Diese Diskrepanz kann wohl nur durch eine Tempe- 

 raturabhängigkeit des wahren Emissionsvermögens zu erklären sein. 



Die Tatsache, daß die Silikate im Ultraroten eine sehr geringe Durch- 

 lässigkeitbesitzen, legte die Vermutung nahe, daß eine Natronwasserglasschicht 

 in diesen Spektralgebieten ein besonders gutes Emissionsvermögen besitzen 

 müßte. Durch Beimischung von Ruß konnte man dann den Schichten auch 

 eine größere Schwärze für die kurzwelligen Wärmestrahlen verleihen. Dieser 

 Zusatz von Ruß hat ferner den Vorteil, daß die Schicht bei liöheren Tem- 

 peratui*en nicht rissig wird und abspringt, sondern gut auf dem Metall haftet. 

 Zugleich durften wir hoffen, ein Schwärzungsmittel von bedeutend besserem 

 Wärmeleitvermögen gefunden zu haben, als es Ruß und Platinmoor besitzen. 

 Durch Verreiben auf kaltem Wege läßt sich eine homogene Mischung aber 

 schwer herstellen. Wir wandten deshalb das folgende Verfahren an: 5 g im 

 Handel käufliches »Ölschwarz« — eine etwas grobkörnigere Sorte lieferte bessere 

 Resultate — wurden ,in etwa 15 ccm Alkohol aufgelöst und etwa dreimal 

 initer Zusatz von je 10 ccm Wasser auf kleiner Flamme bei ständigem Rühren 

 zu einem mäßig dünnen Brei eingedampft, bis der Alkohol entfernt war. Nach 

 dem Erkalten wurden 3 ccm Natron Wasserglas — dies entspricht 2.5 g fester 

 Substanz — hinzugefügt. Dieses Gemisch läßt sich mit einem feinen Haar- 

 pinsel in dünner Schicht aufstreichen und trocknet rasch auf der Platte ein, 

 wenn man ein wenig erwärmt. Man bedeckt nun die zu schwärzenden 

 Platten mit mehreren derartigen Schichten, indem man jedesmal die Strich- 

 richtung ändert. Bei einiger Übimg lassen sich äußerst gleichmäßige Schichten 

 herstellen, die von einer guten Rußschiclit auf den ersten Blick nicht zu 

 unterscheiden sind. Von dem oben angegebenen Mischungsverhältnis: 2 Ge- 

 wichtsteile Ruß, I Gewichtsteil festes Na^ Si Oj kann man sich nicht zu weit 

 entfernen, ohne schlechtere Resultate zu erhalten. Die Ergebnisse unserer 

 Untersuchungen mit diesem Schwärzungsmittel sind recht befriedigend. Sie 

 erfüllen die Erwartungen, die man stellen konnte, vollkommen (Tabelle I). 

 Die Verbesserung in der Wärmeleitung erkennt man, wenn man die Abnahme 

 der Strahlungsintensität der »kurzwelligen Gesamtstrahlung« bei Zunahme 

 der Schichtdicke von 40/^ auf 100// vergleicht. Sie beträgt beim Terpentin- 

 ruß 4.5 °'o, bei dem Ruß-Natronwasserglasgemisch dagegen nur 0.5°'o- Für 

 die Gesamtstrahlung und die Teilstrahlnngen bis 52 a ist die Strahlungsstärke 

 von der Dicke der Belegung nicht merklich abhängig. Dies zeigt sich erst 

 wieder bei den ganz langen Wellen von iiSv.. Die Emission hält sich ifi 

 dem untersuchten Spektralgebiet annähernd auf gleicher Höhe, so daß man 

 das Schwärzungsmittel wolil als »absolut grau« bezeichnen darf, im Gegen- 

 •satz zu den übrigen geprüften Farben, die stets starke Selektivität aufweisen, 

 wie ein Blick auf die Ilorizontalreihen der mitgeteilten Tabellen lehrt. Aus- 

 zunehmen ist vielleicht das Platinmoor in selir dicken Schichten. Wegen 

 seiner Bequemlichkeit in der Anwendung dürfte sich das Gemisch als Anstricli 

 für den Hohlraum von schwarzen Körpern, zur Schwärzung von Blenden 

 und zum Bestreichen der Lötstellen der Thermosäulen un«l Mikroradiometer em- 



